58 Karsten 



sich der innere Kein in weifses Relieisen umgeändert hat, während die 

 äiifsere Masse ans grauem Roheisen besteht. Der Kern war nemlich 

 hei dem langsamen Erkaken der dicken Roheisenmasse noch nicht er- 

 kaket und -ward durch das Ablöschen im Wasser plötzlich zum Erstar- 

 ren gebracht. 



Das im Kohlentiegel umgeschmolzene gi-aue Roheisen zeigt beim. 

 Ausgiefsen ganz dieselben Erscheintmgen wie das im Thontiegel umge- 

 schmolzene. Bei dem mit Zusatz von Kohle geschmolzenen Roheisen 

 bedarf es eines noch geringeren Grades von Abkühlung , um es gänz- 

 lich in weifses Roheisen umzuändern. Bei der Anwendung des mit Zu- 

 satz von Kohle geschmolzenen Roheisens, werden sich dieselben Form.en 

 mit ganz weifsem, hartem und sprödem Roheisen füllen, aus denen man 

 von dem ohne Kohlenzusatz umgesclimolzenen grauen Roheisen , zu- 

 weilen noch eine ganz graue , oder höchstens eine aus einem Gemenge 

 von grauem und weifsem , oder aus sogenanntem halbirtem Roheisen 

 bestehende Eisenmasse erhalten haben würde. 



Gravies Holzkohlenroheisen welches in Schachtöfen, mit Kohlen 

 geschichtet, vor dem Gebläse niedergeschmolzen wird, bekommt eine 

 weifsere Farbe und erhält eine ungleich gröfsere Härte und Sprödigkeit 

 als vor dem Umschmelzen. — Beim Umschmelzen auf dem Flammofen- 

 heerde, ohne Kohlenzusatz, wird die Weichheit des Eisens vermehrt; 

 einer anderen Veränderung scheint es beim langsamen Erkalten nicht 

 zu unterliegen. Wird die Erstarrung beschleiuiigt, so zeigen sich diesel- 

 ben Erscheinungen wie bei dem in Thoniiegeln umgeschmolzenen grauen 

 Holzkohlenroheisen, jedoch in einem tun so geringeren Grade, je öfte- 

 rer das Eisen umgeschmolzen worden ist. 



Graues Roheisen , bei Koaks und bei einem hitzigen Gange des 

 Ofens geschmolzen , zeigt beim Umschmelzen in Thon - und Kohlentie- 

 geln, mit oder ohne Zusatz von Kohle, und beim langsamen Erstarren, 

 dieselben Ersclieinungen , wie das graue Holzkohlenroheisen ^ nur dafs 

 es bei einem Zusatz von Kohle mehr am Gewicht zunimmt als dieses. 

 Beim Ausgiefsen und plötzlichen Erkalten findet eine sehr bedeutende 

 Verschiedenheit zwischen beiden Roheisenarten statt. Das graue Koaks- 

 roheisen ändert Farbe, Weichheit und Gefüge nur sehr schwer und Avird 

 selbst durch das Granuliren, oder durch das Ausgiefsen der gesclimol- 



